Přehled analys z tohoto případu: 
ALA FeA FeO 
roztok po extrakci [h — 1,03). ... 2,8% 10,4% — 
zbytek po rozkladu. 10,03% 1,49% — 
matečný louh [h = 1,23) . 2,42% 5,88% 2,64% 
kamenec hlinito-amonatý. 9,08% 2,68% 0,02% 
. 28-3 dílů Si0 2 
-—z hmoty kaolinové 
r 73 3 dílů 
zbytku po rozkladu 
45 dílů 
nerozloženého podílu 
23*94 dílů: 
A1A -f Fe20 3 přejde do roztoku 
I 
219-49 dílů 
kamence hlinito-amonatého. 
^ 97*24 dílů 
prášku 
100 dílů suroviny 
2*74 díly 
odpadku 
Z celkového množství kysličníku hlinitého, obsaženého v původní 
neprosáté suroviné, získali jsme ho ve formě kamence 31*37%. 
Lepšími jsou výsledky, pokud se týče vyextrahování železa z původní 
suroviny, kyselinou sírovou, vezme-li se k extrakci v koncentrovanější formě, 
při čemž ovšem nastává již také současně rozklad hmoty hlinitě (viz o tom 
na str. 8.). 
b) Extrakce 0'13%ní siřičitou vodou. 
Roztok po 26denním vyluhování byl čirý a obsahoval pouze sůl 
železnatou, kdežto hliník přešel v míře nepatrné. (Ve 3000 cm 3 po zkon- 
centrování nalezeno pouze mg A1A, což může být zanedbáno). Loužením 
odstranilo se z Celkového množství železa původní suroviny 0*04% kyslič¬ 
níku železitého, kdežto hliník prakticky do roztoku nepřešel. Barva prášku 
zůstala červenohnědá. 
Po zpracování extrahovaného a vysušeného prášku resultovalo: 
71*57 dílu zbytku po rozkladu (počítáno na původní surovinu čili 
73‘6% z prášku)- 
56,76 dílu kamence hlinitoamonatého (58*38 dílů ze 100 dílů prášku). 
Obsahovaly: 
A1A 
FeA 
FeO 
Roztok po extrakci [h = 1*0007) .... 
0,38% 
— 
24,50% 
zbytek po rozkladu . 
11,17% 
1,38% 
— 
matečný louh po krystalisaci (h = 1,18) 
3,31% 
8,84% 
— 
kamenec .. 
10,40% 
1,55% 
0,06% 
XXXIX. 
